Beiträge zur Kenntnis der hydrothermalen Silikate, 63 
7. Pyrophyllit (?) HAISiO, rhombisch. Die meist kleinen Indi- 
viduen sind gewöhnlich zu garbenartigen und rosettigen Aggregaten 
vereinigt. Sie zeigen gerade Auslöschung mit positiver Hauptzone 
und hohe Doppelbrechung. In Anilin vom Brechungsindex 1,5843 
verschwinden sie beinahe. Isolierte Schüppchen zeigen auf der Fläche 
liegend keine deutlichen Umrisse. Mit dem von Baur erhaltenen und 
von Becke Pyrophyllit genannten Kristallen zeigen die meinen in 
allen Beziehungen dieselben Eigenschaften. 
8. Zunyitähnliches Mineral (vergl. Tafel 1, Fig. 9) regulär 
(tetraedrisch). 
In verschiedenen Versuchen des Systems AL,O,— SiO, — H,O 
traten bei etwä gleichem molprozentualem Verhältnis der Kieselsäure 
zur Tonerde isotrope Kristalle auf, welche meist die Kristallform 
des Tetraeders mit schwach angedeuteten Gegentetraeder- und Würfel- 
flächen kombiniert zeigen. Ihre Lichtbrechung ist wenig tiefer als 
die des Anisöls und wurde auf zirka 1,545—1,547 geschätzt. In 
Salzsäure sind die Kristalle unlöslich. Nach der Versuchsanordnung 
können sie nur Tonerde und Kieselsäure, eventuell etwas Fluor ent- 
halten. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass man es mit einer ähnlichen 
Substanz wie Zunyit zu tun hat, deren Analyse von Hillebrand 
ausgeführt, 24,33 %/o 8i0,; 57,88 %/0 Al,O,; 10,89 %, H,O; 5,61 Ihr; 
2,91°/o Cl; nebst etwas Fe,O,, K,0, Na,0 und P,O, ergab. Auch 
dieses Mineral kristallisiert regulär mit Tetraeder, Gegentetraeder 
und Würfel und ist in Säuren unlöslich. Der Brechungsindex des 
natürlichen Minerals ist leider nicht bekannt. Ob in unserem Falle 
Fluor vorhanden oder durch Hydroxyl ersetzt ist, wissen wir nicht. 
9. Unbekanntes Aluminiumsilikat (vergl. Tafel 1, Fig. 10) 
rhombisch. 
Auch diese Kristallart entsteht schon im kalifreien System, und 
zwar bei hohem Gehalt an Tonerde. Es sind nadelförmige Kristalle, 
die sich oft zu büschelförmigen Aggregaten vereinigen und gerade 
Auslöschung mit positivem Charakter der Hauptzone zeigen. Sie ver- 
schwinden mitihrem grösseren Brechungsindex in Chinolin (n = 1,6229). 
Man würde der Ausbildung nach zuerst an Sillimanit denken, aber 
Brechungskoeffizient und Doppelbrechung sind bei diesem Mineral 
bedeutend höher als bei meinen Kristallen. Allerdings geben Shep- 
perd, Rankin und Wright!) an, bei künstlichem Sillimanit, den 
sie aus dem Schmelzfluss dargestellt hatten, die Brechungsindices 
« = 1,638; # = 1,642 und y = 1,653 gefunden zu haben, welche 
tiefer sind als die des natürlichen Minerals: @« = 1,656; ß = 1,658; 
') Am. Journ Science 28, 293 (1909). 
